한편 , 실시 예 4 , 실시 예 6 , 실시 예 7 , 비 교예 1 및 비 교예 2 를 비교 하 면 , 45 내지 55 ℃ 에서 중합 을 개시 함 으로써 제조 한 실시 예 4 , 실시 예 6 및 실시 예 7 의 그 라프트 공중 합체 는 산화 유도 시간 이 길 므로 , 열 안정 성 이 우수 하 였 다 . 또한 , 실시 예 4 , 실시 예 6 및 실시 예 7 의 열가소성 수지 조성물 은 유동 지수 , 충격 강도 및 백색도 가 높 으므로 , 가공 성 , 내 충격 성 및 색상 특성 이 우수 하 였 다 . 하지만 , 44 ℃ 에서 중합 을 개시 함 으로써 제조 한 비 교예 1 의 그 라프트 공중 합체 는 산화 유도 시간 이 짧 으므로 , 열 안정 성 이 우수 하 지 못하 였 다 . 비 교예 1 의 열가소성 수지 조성물 은 유동 지수 및 백색도 가 낮 으므로 , 가공 성 및 색상 특성 이 우수 하 지 못하 였 다 . 또한 , 56 ℃ 에서 중합 을 개시 함 으로써 제조 한 비 교예 2 의 그 라프트 공중 합체 는 산화 유도 시간 이 짧 으므로 , 열 안정 성 이 우수 하 지 못하 였 다 . 또한 비 교예 2 의 열가소성 수지 조성물 은 충격 강도 가 낮 으므로 내 충격 성 이 우수 하 지 못하 였 다 .